140 
PIRITAS 
COMPOSICION EN PESO 
Análisis de Filips Idem de Plattner 
Cobre 
61,07 
56,76 
Hierro 
14,00 
14,84 
Azufre 
2 3>75 
28,24 
98,82 
98,84 
VARIEDADES. — Rara vez se presenta en cristales aisla- 
dos ó agrupados constituyendo hemitropias; por lo general 
se halla amorfa, ó en forma de riñones diseminados en capas 
de poco espesor é incrustante en la superficie de determina- 
das rocas ó de los mismos minerales de cobre. Se encuentra 
asociada á la especie anterior en las minas de cobre de Cor- 
nouailles, de donde proceden los ejemplares cristalizados, 
en las de Toscana, Siberia, Bannato (Hungría), Chile, Cuba, 
etcétera. 
USOS. — Para la obtención del cobre, siendo desde luego 
mas apreciada que la pirita, por cuanto contiene un 6o por 
ciento de cobre. 
CALCOSINA Ó COBRE VITREO— cobre sulfurado 
— sulfuro de cobre— Fórmula química CuS 
CARACTERES. — La calcosina, denominada también 
cobre brillante , ofrece por forma primitiva un prisma exago- 
nal derivado del cuarto sistema cristalino; color gris de hier- 
ro mas ó menos oscuro, ó gris de plomo negruzco y con 
irisaciones verdes y azuladas; lustre metaloideo, muy blanda, 
especialmente las variedades que contienen plata, raya al 
yeso y se raya por la caliza, adquiriendo por la raya un bri- 
llo mas intenso; su peso específico es de 5,7. Cuando es pu- 
ra se funde á la llama de una bujía y se disuelve fácilmente 
en el ácido nítrico, dando por el amoniaco el color azul ce- 
leste. Pocas veces esta sustancia se halla en estado de pure- 
za, estando, por el contrario, casi siempre mezclada con 
sulfuros de plata y de hierro. 
COMPOSICION DE LA DE S IBERIA (Kl.APROTH) 
Cobre. ///pWÍ8>5 0 
Hierro. . . . 2,25 
Azufre. . . j 18,50 
99, 2 5 
VARIEDADES. — i. a Cristalizada en prismas exagonales 
sencillos o modificados en los ángulos sólidos ó en las aristas 
básicas. 2. a Masas laminares y compactas, de aspecto vitreo 
y que adquieren un color negruzco cuando están expuestas 
por algún tiempo á la acción de la atmósfera. Existe además 
una variedad de color gris de acero y muy blanda, cuya va- 
riedad suele contener hasta un 52 por 100 de plata, por lo 
que, y atendiendo á otras particularidades, M. Rose ha for- 
mado con ella la especie llamada estromey crina. 
Yacimiento. La calcosina es un mineral que se en- 
cuentra generalmente como elemento accidental en los dife 
rentes criaderos de cobre de Cornouailles, Montes Urales, 
Hungría, etc. 
Usos. — Es una de las especies mas apreciadas para la 
obtención del cobre, supuesto que además de contener un 
78 por 100 de este metal, se presenta algunas veces en ma- 
sas ó filones de bastante espesor. 
COBRES GRISES 
Se da la denominación de cobres grises á todas las sustan- 
cias formadas por un sulfuro de cobre combinado con otro 
sulfuro de arsénico ó de antimonio. Estos minerales se carac- 
terizan porque comunmente ofrecen un color gris de hierro ó 
de acero y por desprender, mediante el calor, vapores blancos 
arsenicales ó antimoniales, ó los dos á la vez. Cristalizan en 
formas pertenecientes al sistema cúbico, presentando formas 
tetraédricas las sustancias compuestas de antimonio, y cúbi- 
cas ú octaédricas las constituidas por el arsénico; las prime- 
ras corresponden á la especie denominada panabasa ó cobres 
grises propiamente dichos, y las segundas á la tenantita. 
PANABASA Ó TETRAEDRITA 
La panabasa (de pan , todo, basis, base, que quiere decir 
muchas bases), puede considerarse como un sulfo-antimo- 
niuro de cobre, en el que casi siempre hay zinc, plata, hierro 
y arsénico que sustituye en parte al antimonio. Su fórmula 
esencial se expresa del modo siguiente: (Sb a S 3 + 8Cu 2 S) 
+ (Sb*S 3 + 2 ZnS). 
CARAGTÉRES. — Las formas dominantes de esta espe- 
cie son el tetraedro, el dodecaedro trapezoidal y el tetraedro 
piramidado, y rara vez los dodecaedros romboidales ; fractura 
granuda ó compacta; color gris de plomo ó de acero claro, 
hasta el gris oscuro ó negro de hierro, siendo el polvo que 
resulta de la raya negruzco, y con tinta rojiza en los ejem- 
plares que contienen bastante cantidad de sulfuro de zinc; 
la dureza varía entre tres y cuatro, variando también el peso 
específico, supuesto que hay ejemplares de 4,3 y otros 
de 5,2. Se funde al soplete produciendo una escoria negra y 
magnética, desprendiendo vapores antimoniales bastante 
abundantes, á veces acompañados de los arsenicales; si se 
trata la indicada escoria por la sosa, se obtiene un boton 
metálico de cobre; se disuelve en el ácido nítrico con depó- 
sito de un precipitado blanco (ácido antimonioso); esta di- 
solución da un precipitado azul de Prusia por el ferro-cianu- 
ro potásico, acusando también con frecuencia la plata y el 
zinc mediante los reactivos especiales de estos dos cuerpos. 
COMPOSICION EN PESO 
Análisis de Berzelius 
Azufre 25,30 
Antimonio 25 
Arsénico 1,50 
Cobre 34,30 
Hierro, 
Zinc 6,30 
Plata 0,70 
1 AD AI JT* 
Variedades. — i. a Cristalizada en tetraedros sencillos 
ó truncados en los ángulos sólidos y en las aristas, dando 
origen á cubo-octaedros, dodecaedros trapezoidales, etc. 
2. a Masas amorfas, de fractura compacta ó finamente granu- 
da. Algunos autores, teniendo en cuenta la composición ele- 
mental y el color, aceptan las siguientes variedades: i. a Pa- 
nabasa antimonífera, de color oscuro, no contiene plata, ó 
si la lleva es en muy corta cantidad ; esta variedad, que es la 
mas común, esparce humos blancos antimoniales muy abun- 
dantes y se funde en un glóbulo gris, y, por lo general, mag- 
nético. 2. a Panabasa argentífera, contiene bastante cantidad 
de plata que sustituye al cobre ; esta variedad suele llamarse 
por los mineros «plata gris.» 3. a Panabasa hidrargirífera, que 
contiene mercurio en cantidad variable, ó sea de 1 á un 16 
por 100. 
